202 CoQUiLiiAT. — Cours ('IvineiUmre xiir la fiihricntion 



combinées, qui, on saeriflant quelques pièces sur une série, 

 permellc de former un jugement sur la résistance probable des 

 autres. 



Néccssilé d'intruditire des funics de 2° fusion dans les 

 charrjes des fourneaux à réverbère. 



Les fontes de 1 " fusion seules ne peuvent former un mclal à 

 canon sufllîsamment dur et élastique , et résistant à l'action cor- 

 rosive des gaz. Telles sont du moins les fontes de Belgique , et 

 celles d'un grand nombre d'autres contrées. Indépendamment de 

 la question d'économie , ce serait une métbode dangereuse , de 

 vouloir leur procurer les qualités, qui leur manquent en prolon- 

 geant assez la fusion au fourneau à réverbère pour les amener, par 

 la décarburation au truite convenable. En effet, l'aspect extérieur 

 des fontes est souvent trompeur, et dépend des dimensions de 

 l'échantillon, du plus ou moins d'humidité du sable qui formait le 

 moule de la gueuse lors de la coulée , etc. D'un autre côté , il est 

 encore bien plus difficile d'estimer ce qui résulterait d'une fusion 

 prolongée; car l'allure du fourneau est variable, ainsi que son 

 action sur le métal en fusion; les parties supérieures du bain ex- 

 posées trop longtemps à l'action de la flamme , se décarbureraient 

 plus fortement et s'affineraient en partie : les parties affinées 

 étant moins fusibles , resteraient à l'état pâteux, ne se mélange- 

 raient plus avec le restant du métal liquide , et l'on obtiendrait 

 après la coulée, une fonte manquant d'homogénéité. 



Epreuve dite du mélange des fontes. 



Le mélange des fontes vieilles avec les fontes neuves est indis- 

 pensable ; mais ce qui ne l'est pas moins , c'est de connailre la 

 proportion qu'il convient d'adopter, eu égard au calibre de 

 la pièce, et à la nature des fontes dont on dispose. Enfin , il faut 

 avant tout, constater que le mélange adopté n'a pas diminué la 

 résistance des canons. On s'en assure par l'épreuve dite du mélange 

 des fontes. 



M. le Colonel Frédérix a fait faire, à la fonderie de Liège, plu- 

 sieurs canons de 8 de mélange, qui ont été soumis à l'épreuve à 

 outrance réglementaire. Ils ont tous résisté au nombre fixé de 

 coups pour la réception des fontes, et ont en outre supporté plu- 

 sieurs coups, à 13 boulets et 16 livres de poudre. 



